DOI: 10.20350/digitalcsic/17657
title: Dataset for the paper "Biotribocorrosion of CoCr Surfaces Using Hyaluronic Acid functionalized with Graphene Oxide nanoadditive as hybrid lubricants"

description: [EN] This is the experimental dataset used in the paper “Biotribocorrosion of CoCr Surfaces Using Hyaluronic Acid functionalized with Graphene Oxide nanoadditive as hybrid lubricants", that include tribocorrosion and electrochemical impedance tests. Tribocorrosion tests were carried out in a pin-on-disk tribometer. The experiments were conducted under a normal load of 5 N, a rotational speed of 120 rpm, following a circular sliding path with a radius of 7 mm and covering a total sliding of 15,000 meters. The dataset includes the experimental results of the tribocorrosion behaviour of CoCr surfaces immersed in the next lubricant media: 0.3 wt% hyaluronic acid (CoCr_bola_CoCr_HA1 and 2); 0.4 wt.% graphene oxide (CoCr_bola_CoCr_GO1, -2 and -3); 0.3 wt.% HA + 0.008 wt.% GO (CoCr_bola_CoCrHA3OG2%-1 and -2): 0.3 wt.% HA + 0.016 wt.% GO (CoCr_bola_CoCrHA3OG4%-1, -2 and -3); 0.3 wt.% HA + 0.032 wt.% GO (CoCr_bola_CoCrHA3OG8%-1 and -2). Electrochemical impedance spectroscopy measurements of CoCr surfaces in 0.3 wt.% HA + 0.016 wt.% GO was carried out for 7 days. Impedance tests were performed in a three-electrode electrochemical cell with the modified CoCr surfaces acting as the working electrode, a Pt wire acting as counter electrode, and Ag/AgCl (3 M KCl) as a reference electrode. A Gamry potentiostat/galvanostat was used to generate a sinusoidal wave of 10 mV amplitude in the frequency range 100 kHz to 1 mHz, logarithmically spaced by 5 points/decade, which was applied at the corrosion potential Ecorr. This data set includes the results of the coefficient of friction and electrochemical impedance data obtained for CoCr surfaces immersed in the previously described lubricant media. COF files are composed of 6 columns: force, temperature, revolutions, COF, sliding and time. Nyquist impedance files are composed of 3 columns: frequency, real impedance (Z') and imaginary impedance (Z''). Bode impedance files are composed of 3 columns: frequency, Impedance modulus (Z) and phase angle (Phase). All files are in open extension such as .asc and are protected by a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence.
description: [ES] Este es el conjunto de datos experimentales utilizado en el artículo “Biotribocorrosión de superficies de CoCr utilizando ácido hialurónico funcionalizado con nano-aditivo de óxido de grafeno como lubricantes híbridos”, el cual incluye ensayos de tribocorrosión y de impedancia electroquímica. Los ensayos de tribocorrosión se realizaron en un tribómetro tipo pin-on-disk. Los experimentos se llevaron a cabo bajo una carga normal de 5 N, con una velocidad de rotación de 120 rpm, siguiendo una trayectoria circular de deslizamiento con un radio de 7 mm, y alcanzando un deslizamiento total de 15 000 metros. El conjunto de datos incluye los resultados experimentales del comportamiento a tribocorrosión de superficies de CoCr inmersas en los siguientes medios lubricantes: 0,3 % en peso de ácido hialurónico (CoCr_bola_CoCr_HA1 y 2); 0,4 % en peso de óxido de grafeno (CoCr_bola_CoCr_GO1, -2 y -3); 0,3 % en peso de HA + 0,008 % en peso de GO (CoCr_bola_CoCrHA3OG2%-1 y -2); 0,3 % en peso de HA + 0,016 % en peso de GO (CoCr_bola_CoCrHA3OG4%-1, -2 y -3); 0,3 % en peso de HA + 0,032 % en peso de GO (CoCr_bola_CoCrHA3OG8%-1 y -2). Las medidas de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) de las superficies de CoCr en 0,3 % en peso de HA + 0,016 % en peso de GO se realizaron durante 7 días. Los ensayos de impedancia se efectuaron en una celda electroquímica de tres electrodos, donde: la superficie modificada de CoCr actuó como electrodo de trabajo, un hilo de platino (Pt) se utilizó como contraelectrodo, y un electrodo de referencia Ag/AgCl (3 M KCl). Se empleó un potenciostato/galvanostato Gamry para generar una onda sinusoidal de 10 mV de amplitud, en un rango de frecuencias de 100 kHz a 1 mHz, distribuidas logarítmicamente con 5 puntos por década, aplicadas en el potencial de corrosión (Ecorr). Este conjunto de datos incluye los resultados del coeficiente de fricción (COF) y los datos de impedancia electroquímica obtenidos para las superficies de CoCr inmersas en los medios lubricantes descritos anteriormente. Los archivos de COF están compuestos por 6 columnas: fuerza, temperatura, revoluciones, COF, deslizamiento y tiempo. Los archivos de impedancia de Nyquist contienen 3 columnas: frecuencia, impedancia real (Z’) e impedancia imaginaria (Z’’). Los archivos de impedancia de Bode contienen 3 columnas: frecuencia, módulo de impedancia (|Z|) y ángulo de fase (Phase). Todos los archivos se encuentran en formato abierto (.asc) y están protegidos por una licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
description: [EN] This is the experimental dataset used in the paper “Biotribocorrosion of CoCr Surfaces Using Hyaluronic Acid functionalized with Graphene Oxide nanoadditive as hybrid lubricants". The article includes the experimental results of the tribocorrosion behaviour of CoCr surfaces immersed in the next lubricant media: 0.3 wt% hyaluronic acid (CoCr_bola_CoCr_HA1 and 2); 0.4 wt.% graphene oxide (CoCr_bola_CoCr_GO1, -2 and -3); 0.3 wt.% HA + 0.008 wt.% GO (CoCr_bola_CoCrHA3OG2%-1 and -2): 0.3 wt.% HA + 0.016 wt.% GO (CoCr_bola_CoCrHA3OG4%-1, -2 and -3); 0.3 wt.% HA + 0.032 wt.% GO (CoCr_bola_CoCrHA3OG8%-1 and -2). Subsequently, electrochemical impedance spectroscopy measurements of CoCr surfaces in 0.3 wt.% HA + 0.016 wt.% GO was carried out for several days. This data set includes the results of the coefficient of friction and electrochemical impedance data obtained for CoCr surfaces immersed in the previously described lubricant media.
description: [ES] Este es el conjunto de datos experimentales utilizado en el artículo “Biotribocorrosión de superficies de CoCr utilizando ácido hialurónico funcionalizado con nano-aditivo de óxido de grafeno como lubricantes híbridos”. El artículo incluye los resultados experimentales del comportamiento tribocorrosivo de superficies de CoCr inmersas en los siguientes medios lubricantes: 0,3 % en peso de ácido hialurónico (CoCr_bola_CoCr_HA1 y 2); 0,4 % en peso de óxido de grafeno (CoCr_bola_CoCr_GO1, -2 y -3); 0,3 % en peso de HA + 0,008 % en peso de GO (CoCr_bola_CoCrHA3OG2%-1 y -2); 0,3 % en peso de HA + 0,016 % en peso de GO (CoCr_bola_CoCrHA3OG4%-1, -2 y -3); 0,3 % en peso de HA + 0,032 % en peso de GO (CoCr_bola_CoCrHA3OG8%-1 y -2). Posteriormente, se realizaron ensayos de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) de las superficies de CoCr en 0,3 % en peso de HA + 0,016 % en peso de GO durante varios días. Este conjunto de datos incluye los resultados del coeficiente de fricción y los datos de impedancia electroquímica obtenidos para las superficies de CoCr inmersas en los medios lubricantes descritos anteriormente.